geäschert, um die Asche zu bestimmen. Um die Zusammensetzung der 

 Asche zu finden, wurde eine grössere Quantität Kohle eingeäschert, und 

 hiervon wurde auch der in Salzsäure unlösliche Rückstand der Asche 

 bestimmt. 



Die Kohlen Hessen sich mittelst Kupferoxyd nicht verbrennen und 

 die vollständige Verbrennung gelang nur mittelst geschmolzenem chrom- 

 saurem Bley, dem der zehnte Theil saures chromsaures Kali beigemengt 

 war. Das hiezu angewendete Pulver der Braunkohle wurde erst bei 

 100° G. scharf ausgetrocknet. Der Stickstoff, der gewöhnlich 1 — iy 2 

 Procenle bei den Braunkohlen beträgt, wurde mit dem Sauerstoff in Rech- 

 nung gebracht. 



Das speeifische Gewicht der Kohlen wurde dadurch gefunden, dass 

 die gröblich gepulverte Kohle in ein zu diesem Zweck bestimmtes, tarir- 

 tes Gläschen gebracht wurde etc. 



&' 



L Günzburger Kohle. 



a. Untere Lage. 



Das speeifische Gewicht betrug 1,409.0,055 Gr. Kohlen bei 100°C 



getrocknet verloren 1,08 Gr. Wasser = 10,23 % 



dieselben gaben Koks 3,225 Gr. = 48,40 % 



und Asche = 0,553 Gr. = 8,31 % 



1 Gr. der Asche hinterliess beim Lösen in Salzsäure 



0,133 Gr. = 13,3 % 



Rückstand. 



Bei der Elementaranalyse wurden in 100 Theilen der bei 100°G. 

 getrockneten Kohle gefunden : 



Kohlenstoff 00,07 



Wasserstoff 3,73 



Sauerstoff und Stickstoff ... . . . 20,28 



Asche 9,92 



100,00 

 100 Theile der lufttrockenen Braunkohle enthalten, wenn auch das 

 hygroskopische Wasser in seinen Elementen aufgeführt wird : 



10 



